فهرست رسانندگی حرارتی مواد

در این فهرست رسانندگی گرمایی برخی مواد ذکر شده است.رسانندگی گرمایی که کمیتی شدتی است در علم انتقال حرارت کاربرد دارد.
| ماده | رسانندگی گرمایی (W·m−2·K−1) | دما (K) | رسانایی الکتریکی @ 293 K (Ω−1·m−1) | توضیح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شیشه اکریلیک (پلکسی گلس V045i) | &100000000000000001866700.17-0.19-0.2 | ۲۹۶ | &100000000000000000000007.143E-15 - 5.0E-14 |  |
| هوا | &100000000000000000242500.024-0.025 0.0262 (1 bar) 0.0457 (1 bar) | &10000000000000284250000273-293-298 300 600 | &10000000000000000000000hiAerosols2.95-loAerosols7.83×10−15 | (N,21%O+0.93%Ar+0.04%CO2) (1 atm) |
| الکل ها یا روغن ها | &100000000000000001570000.1-0.110-0.21-0.212 | &10000000000000297000000293-298-300 |  |  |
| آلومینیم, خالص | &10000000000000226800000204.3-205-220-237-250 214.6 249.3 | &10000000000000379000000293-298 366 478 | &10000000037593984962406۳۷٬۴۵۰٬۰۰۰ - ۳۷٬۷۴۰٬۰۰۰ |  |
| آلومینیم نیترید | &10000000000000178332999170-175-190 | ۲۹۳ | ۱×۱۰^−۱۱ |  |
| آلومینا, خالص | &1000000000000003400000026-30-35-39-40 | ۲۹۳ | ۱×۱۰^−۱۲- |  |
| آمونیاک, اشباع | ۰٫۵۰۷ | ۳۰۰ |  |  |
| آرگون | &100000000000000000173800.016-0.01772-0.0179 | &10000000000000299000000298-300 |  |  |
| بریلیم اکسید | &10000000000000259333329218-260-300 | ۲۹۳ | ۱×۱۰^−۱۲ |  |
| بیسموت | ۷٫۹۷ | ۳۰۰ |  |  |
| برنج (آلیاژ) Cu63% | ۱۲۵ | ۲۹۶ | &10000000015625000000000۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ - ۱۶٬۱۳۰٬۰۰۰ | (Cu63%, Zn37%) |
| برنج (آلیاژ) Cu70% | &10000000000000113000000109 - 121 | &10000000000000295000000293-296 | &10000000014285714285714۱۲٬۸۲۰٬۰۰۰ - ۱۶٬۱۳۰٬۰۰۰ | (Cu70%, Zn30%) |
| آجر | &100000000000000006875000.15-0.6-0.69-1.31 | &10000000000000295500000293-298 |  |  |
| برنز | &1000000000000003933299926 42-50 | &10000000000000295000000293-296 | &10000000006451612903225 ۵٬۸۸۲٬۰۰۰ - ۷٬۱۴۳٬۰۰۰ | Sn25% (Cu89%, Sn11%) |
| کلسیم سیلیکات | ۰٫۴۵ | ۳۹۴ |  |  |
| کربن دی‌اکسید | &100000000000000000153500.0146-0.01465-0.0168(sat. liquid 0.087) | &10000000000000290333000298-273-300(293) |  |  |
| نانولوله کربنی | &100000000000033400000003180 (multiwall)-3500 (single wall) (SWcalc.6,600-37,000) | &10000000000000310000000320-300 (300-100) | &10000000000000000000100(Lateral)10−16 - (Ballistic)108) | SWNT(length:2.6 μm, diameter:1.7 nm) |
| بتن | &100000000000000010400000.8 - 1.28 | ۲۹۳ |  | ~61-67%CaO |
| مس, خالص | &10000000000000385755560385-386-390-401 368.7 353.1 | &10000000000000400500000293 573 873 | &10000000059382422802850۵۹٬۱۷۰٬۰۰۰ - ۵۹٬۵۹۰٬۰۰۰ | IACS pure =1.7×10−8Ω•m =58.82×106Ω−1•m−1 |
| چوب‌پنبه | &100000000000000000550000.04 - 0.07 | ۲۹۳ |  |  |
| پنبه or پلاستیک مقره | ۰٫۰۳ | ۲۹۳ |  |  |
| الماس, ناخالص | ۱٬۰۰۰ | &10000000000000283000000273 - 293 | ۱×۱۰^−۱۶~ | Type I (98.1% of Gem Diamonds) (C+0.1%N) |
| الماس, طبیعی | ۲٬۲۰۰ | ۲۹۳ | ۱×۱۰^−۱۶~ | Type-IIA (99%12C and 1%13C) |
| الماس, مصنوعی(خالص) | ۳٬۳۲۰-41,000(calc.200,000) | ۲۹۳-104(~80) | &10000000000000000000100(Lateral)10−16 - (Ballistic)108 | Type-IIA isotopically enriched (>99.9%12C) |
| پلی‌استیرن انبساطی | &100000000000000000322500.03-0.033((PS Only)0.1-0.13) | &1000000000000019800000098-298(296) | ۱×۱۰^−۱۴ | (PS+هوا+CO2+CnH2n+x) |
| فایبرگلاس or فوم | ۰٫۰۴۵ | ۲۹۳ |  |  |
| گالیم آرسنات | ۵۶ | ۳۰۰ |  |  |
| شیشه | &100000000000000010660000.8-0.93(SiO2pure1-SiO296%1.2-1.4) | ۲۹۳ | &1000000000000000000000010−14-10−12-10−10 | <1% اکسید آهن |
| گلیسیرین | &100000000000000002875000.285-0.29 | &10000000000000296500000300-293 |  |  |
| طلا, خالص | &10000000000000316000000314-315-318 | &10000000000000296333329293-298 | &10000000045310376076121۴۵٬۱۷۰٬۰۰۰ - ۴۵٬۴۵۰٬۰۰۰ |  |
| گرانیت | &100000000000000028550001.73 - 3.98 |  |  | (72%SiO2+14%Al2O3+4%K2O  و غیره.) |
| گرافین | &10000000000005070000000(4840±440) - (5300±480) | ۲۹۳ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |  |
| یخ | &100000000000000020299991.6-2.1-2.2-2.22 | &10000000000000283000000293 - 273 |  |  |
| ایندیم فسفید | ۸۰ | ۳۰۰ |  |  |
| آهن, خالص | &1000000000000007055555971.8-72.7-79.5-80-80.2-80.4 55.4 34.6 | &10000000000000453750000293-298-300 573 1273 | &10000000010147133434805۹٬۹۰۱٬۰۰۰ - ۱۰٬۴۱۰٬۰۰۰ |  |
| چدن | ۵۵ | ۲۹۸ |  | (Fe+(2-4)%C+(1-3)%Si) |
| سرب, خالص | &1000000000000003425713934.7-35.0-35.3 29.8 | &10000000000000342833329293-298-300 573 | &10000000004830917874396۴٬۸۰۸٬۰۰۰ - ۴٬۸۵۴٬۰۰۰ |  |
| سنگ آهک | &100000000000000012949991.26 - 1.33 |  |  | غالبا CaCO3 |
| سنگ مرمر | &100000000000000025049992.07-2.08-2.94 | ۲۹۸ |  | غالبا CaCO3 |
| متان | &100000000000000000314050.030-0.03281 | &10000000000000285500000298-273 |  |  |
| کانی Insulation or پشم(Felt/Glass/Rock) | ۰٫۰۴ | &10000000000000295500000293-298 |  |  |
| نیکل | &1000000000000009095000090.9-91 | ۲۹۸ |  |  |
| نیتروژن, خالص | &100000000000000000250460.0234-0.024-0.02583-0.026 | &10000000000000298199999293-298-300 |  | (N2) (1 atm) |
| اکسیژن, خالص(گازی شکل) | &100000000000000000251700.0238-0.024-0.0263-0.02658 | &10000000000000297750000293-298-300 |  | (O2) (1 atm) |
| کاغذ | ۰٫۰۵ | ۲۹۸ |  |  |
| پرلیت, (1 atm) | ۰٫۰۳۱ | ۲۹۸ |  |  |
| پرلیت, [partial] خلأ | ۰٫۰۰۱۳۷ | ۲۹۸ |  |  |
| Plastic, fiber-reinforced | &100000000000000006633300.23 - 0.7 - 1.06 | &10000000000000294500000293 - 296 | &1000000000000000000000010−15 - 100 | 10-40%GF or CF |
| پلی اتیلن با چگالی بالا | &100000000000000004650000.42 - 0.51 | ۲۹۸ |  |  |
| پلیمر, با چگالی بالا | &100000000000000004250000.33 - 0.52 | ۲۹۶ | &1000000000000000000000010−16 - 102 |  |
| پلیمر, با چگالی پایین | &100000000000000001950000.04 - 0.16 - 0.25 - 0.33 | &10000000000000294500000293 - 296 | &1000000000000000000000010−17 - 100 |  |
| فوم پلی اورتان | &100000000000000000205000.02 - 0.021 | ۲۹۸ |  |  |
| کوارتز (single crystal) | &1000000000000000940000012  \parallel  to c axis, 6.8  \perp  to c axis | ۳۰۰ |  |  |
| Quartz-Fused or Vitreous Silica or Fused Silica | &100000000000000019533301.46-3 1.4 | &10000000000000303000000293 323 | &100000000000000000000001.333E-18 - 10−16 |  |
| Rice hulls (ash) | ۰٫۰۶۲ |  |  |  |
| Rice hulls (whole) | ۰٫۰۳۵۹ |  |  |  |
| کائوچو (92%) | ۰٫۱۶ | ۳۰۳ | ۱×۱۰^−۱۳~ |  |
| ماسه‌سنگ | &100000000000000023650001.83 - 2.90 |  |  | ~95-71%SiO2 |
| Silica هواژل | &100000000000000000156000.003(carbon black9%~0.0042)-0.008-0.017-0.02-0.03 | &1000000000000023133299998 - 298 |  | Foamed شیشه |
| نقره, pure | &10000000000000422666670406-407-418 427-429-430 | &10000000000000297142859293 298-300 | &10000000062169723344731۶۱٬۳۵۰٬۰۰۰ - ۶۳٬۰۱۰٬۰۰۰ | Highest electrical conductivity of any metal |
| برف, dry | &100000000000000001366670.05-0.11-0.25 | ۲۷۳ |  |  |
| سدیم کلرید | &1000000000000003510000035.1 - 6.5 - 4.85  | 80 - 289 - 400  |  |  |
| خاک, dry w/ organic matter | &100000000000000011000000.15-1.15-2 | ۲۹۳ |  | composition may vary |
| خاک, saturated | &100000000000000022999990.6-4 | ۲۹۳ |  | composition may vary |
| لحیم, Sn63% Pb37% | &1000000000000005000000050 |  |  |  |
| Steel, carbon | &1000000000000004674286036-43-50.2-54 | &10000000000000295000000293-298 |  | (Fe+(1.5-0.5)%C) |
| Steel, stainless | &1000000000000001738888816.3-16.7-18-24 | ۲۹۶ | &10000000001418439716312۱٬۱۷۶٬۰۰۰ - ۱٬۷۸۶٬۰۰۰ | (Fe, Cr12.5-25%, Ni0-20%, Mo0-3%, Ti0-trace) |
| گریس گرمایی, silver-based | ۸٫۸۹+ |  |  |  |
| تیتانیم, pure | &1000000000000002017999915.6-19.0-21.9-22.5 | &10000000000000296500000293-300 | &10000000002083333333333۱٬۸۵۲٬۰۰۰ - ۲٬۳۸۱٬۰۰۰ |  |
| تیتانیم آلیاژ | ۵٫۸ | ۲۹۶ | ۵۹۵٬۲۰۰ | (Ti+6%Al+4%V) |
| آب | &100000000000000005936000.563-0.596-0.6-0.609 | &10000000000000290399999273-293-300 | &100000000000000000050005×Pure10−6-Sweet10−3±1-Sea1 | <4%(NaCl+MgCl2+CaCl2) |
| بخار آب | &100000000000000000203950.016-0.02479 (101.3 kPa) 0.0471 (1 bar) | &10000000000000295500000293-298 600 |  |  |
| چوب, +>=12% water | &100000000000000002152300.09091-0.16-0.21-0.4 | &10000000000000295500000298-293 |  | Species-Variable |
| چوب, oven-dry | &100000000000000001053200.04-0.055-0.07692-0.12-0.17 | &10000000000000295500000293-298 |  | درخت بالسا- Cedar -گردوی آمریکائی/بلوط |
| روی اکسید | ۲۱ |  |  |  |
| مواد | Thermal conductivity (W·m−2·K−1) | دما (K) | رسانایی الکتریکی @ 293 K (Ω−1·m−1) | Notes |